SÉANCE DU 19 JUIN 1905. t65l 



du réseau. On trouvera, clans le Tableau suivant, les caractères de ces 

 cinq types, et la teneur en Tl des échantillons qui les ont fournis : 



Teneur eu Tl 

 Type. pour mo. a. c. fi. 



Tartrate de Tl (form«M). . . 72,21 3,io.56 3,9^107 90. o 



Type mixte 1 71,2 à 68,6 8,162 8,980 89.34 



» II 67,-5 à 60,7 3,1760 4.o65 88.56 



» III 54,0 à 49)7 3,100 4) 000 88.36 



« IV 42,5 à 19,7 3,077 3,990 88.44 



» V 1 5 , .5 à 6,0 3 , 08 1 3 , 990 88 . 59 



Tarirate de K: '3,8 à 0,0 8,0869 8,970 89.10 



La forme M, ainsi que les types I et II, se présente en prismes limités par 00 i, 100, 

 îoi, loi et leurs parallèles; pourtant toi et sa parallèle manquent généralement 

 dans la forme M; à l'extrémité, qui est d'ordinaire la seule intacte, se trouvent les 

 faces 3 r I, 3 i T, accompagnées, dans quelques individus du type II, par les faces i i 5, 

 T I 5. Les types III, IV et V offrent le même aspect prismatique, les faces 100, Too 

 tendant à prédominer dans les deux derniers; mais, tandis que le type III porte les 

 faces îi I, I iT, les types IV et V portent iii, et îiT, l'autre extrémité du cristal, qui 

 est très rarement intacte, ne montrant guère que oïo. 



Les propriétés optiques se modifient d'une manière continue; nous signalons ci- 

 dessous les étapes les plus caractéristiques : 



Angle (le la biss. 



;iig. avec la normale 



à 001 



Teneur eu Tl. Plan des axes. apparent, réel. Dispersion. (jaune). 



72,21 pour 100 (forme M). 010 o o /■ > c 69 



54,0 010 II » /•>(' 84 



Environ 82,0 » 21 18 » o 



3,8 perp. càoio 26 » r <C v 91 



0,0 ( tartrate de K) perp. à 010 » 21 /• < c io3 



Comme on le voit, lorsque la teneur en Tl diminue, l'angle des axes augmente 

 d'abord, puis décroît jusqu'à devenir nul, et enfin les axes s'écartent dans un plan per- 

 pendiculaire à leur plan primitif. L'uniaxie ne paraît pas se réaliser à la fois pour 

 toutes les radiations; d'ailleurs un même cristal, de 3™"» ou 4'""' de long, peut présenter 

 les axes optiques dans 010 à l'une de ses extrémités, et dans un plan perpendiculaire 

 à l'autre extrémité. 



De l'ensemble de ces faits deux conclusions semblent résulter : 



I. Il existe, entre le tartrate de Tl et celui de K., qui appartiennent à des 

 systèmes cristallins différents; un véritable isomorphisine. 



II. Les propriétés des cristaux mixtes que fournissent ces deux sels ne 



